%%% ============================================================================
%%% 文件内容：钢结构制作加工技术要求—— 钢材
%%%   相关规范
%%%   + \GB*{2970}  厚钢板超声检测方法
%%%   + \GB*{14977} 热轧钢板表面质量的一般要求
%%%   + \GB*{8923}  涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定
%%%   + \GB*{709}   热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
%%%   + \GB*{714}   桥梁用结构钢
%%%   + \GB*{1591}  低合金高强度结构钢
%%% ============================================================================
\begin{enumerate}
  \item 采用的钢材牌号及技术要求详见 \ref{subsec:钢材} \nameref{subsec:钢材}一节。
  \item 钢材应按同一厂家、同一材质、同一板厚、同一出厂状态每 10 个炉（批）号抽一组试件进行复验。检验项目如下：
  \begin{enumerate}
    \item 化学成分：C、Si、Mn、P、S；
    \item 力学性能：下屈服强度 $R_{e\text{L}}$、抗拉强度 $R_\text{m}$、伸长率 $A$、弯曲（\ang{180}）、冲击功 $KV_2$；
    \item Z 向性能钢：断面收缩率，Z 向拉伸；
    \item 有探伤要求的钢板：超声波探伤。
  \end{enumerate}
  \item 对于厚度方向性能钢板（Z 向钢板），或者设计有探伤要求的钢板，应按\GB*{2970}进行检测。钢板质量等级为 \MyRoman{2} 级，且近焊缝区域各 \qty{200}{mm} 内不得有任何片状缺陷。
  \item 钢材表面质量应符合\GB*{14977}的 B 类 \MyRoman{1} 级的规定和下列规定：
  \begin{enumerate}
    \item 当钢材表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度允许偏差值的 1/2；
    \item 钢材的表面锈蚀等级应符合国家标准\GB*{8923}规定的 C 级或 C 级以上。
  \end{enumerate}
  \item 钢板厚度允许偏差应符合\GB*{709}的规定。
  \item 厚度大于或等于 \qty{8}{mm} 的钢板不得采用卷料及开平板。
  \item 加工过程中发现钢材缺陷需要修补时，应符合\GB*{714}和\GB*{1591}钢板拉伸试验、冲击试验及工艺性能的相关规定。
  \item 钢材应采用色带标识，色带标识的每种色带宽度不宜小于 \qty{50}{mm}。
\end{enumerate}
